380 



Daar nu deze erts, volgens mededeeling van den heer 

 Wijnen, te Timor in groote hoeveelheid schijnt voor te ko- 

 men, zoo zonde het, uiteen industrieel oogpunt beschouwd, 

 van veel gewigt zijn, indien dat artikel in den handel ge- 

 bragt werd , hetzij in zijnen natuurlijken staat of tot chroom- 

 oxyde verwerkt. 



II. Scheikundig onderzoek van den kopererfs, afkomstig 

 van Grool-Sonnehait {rivier Lojang) 



Deze kopererts is, oppervlakkig beschouwd, eene soort 

 van aardachtige malachiet; er waren eenige groote en 

 kleine stukken van voorhanden. De nieesten hebben 

 eene groene omkorsting van eenige strepen dikte, die veel 

 overeenkomst heeft met malachiet, terwijl de hoofdmassa 

 uit ijzeroker en aarde bestaat. Deze stukken laten zich 

 gemakkelijk pulveriseren, enkele hadden eene zwartachiig- 

 groene, andere eene olijfgroene kleur. Nadat ik mij door 

 een kwalitatief onderzoek overtuigd had, dat deze groene 

 omkorsting uit koolzuur koperoxyde bestaat, werd van al de 

 stukken eene voldoende hoeveelheid gepulveriseerd, goed 

 dooreengemengd en bij 100*^ G. gedroogd. 



Van dit poeder worden 1,309 gram zoo lang met zoutzuur 

 behandeld, tot er niets meer oplost. Deze zoutzure oplos- 

 sing wordt bijna tot droog wordens uitgedampt, met water 

 verdund en geruimen tijd zwavel waterstofgas doorgevoerd. 



Het afgescheiden zwavelmetaal wordt op een filtrum ge- 

 bragt, met zwavel waterstof-houdend water afgewasschen en, 

 na verbranding, met sterk salpeterzuur behandeld en de 

 afgescheiden zwavel afgefiltreerd. Na verdamping van de 

 salpeterzure oplossing wordt zij met water verdund en bij- 

 tende potasch in overmaat toegevoegd en verwarmd. 



Het aldus verkregen koperoxydhydraat is vervolgens 

 op een fdtrum verzameld, gedroogd en gegloeid en gaf 

 aan koperoxyde 0,065 gram, bevattende 0,05189 gram ko- 

 per of 5,96 pet. 



Eene tweede proef gaf 4,10 pet. koper: deze erts bevat 

 dus gemiddeld 4,03 pet. koper. 



